181 
kajában olvasom, Biscliof szintén elemzett egy selmeczbányai föld pótot, 
melylyel lényegében az általam elemzett földpát megegyezik. 
Álljon itt a kettő öszehasonlitva : 
Bischof földpátja egy ércztelérből 
Általam elemzett 
Selmeczbányáról 
földpát: 
Si0 2 
64,62% 
63,9979% 
A 2 01 3 
18, 0 „ 
17,4217,, 
Fe 2 0 3 
0,53 „ 
0,5427 „ 
MgO 
0,31 „ 
0,3131 „ 
CaO 
0,78 „ 
0,7620 „ 
K 2 0 
15,43 „ 
15,1983 „ 
Na 2 0 
0,96 „ 
0,7724 „ 
Az általam elemzett földpát vegyképlete: K 3 0.A1 2 0 3 , 6Si0 2 . 
III. A t u rmalin meghatározása. A turmalin-gömböket 
az aplitból kiszedtem s porrá zúztam. Minőleges elemzés utján megtud¬ 
tam, hogy FI, Si, B, Al, Fe, P, Mg, Ca, Na és K-t tartalmaz. 
Menyileges elemzésül 1,0 grammot vettem; ezt eleinte 100° C-nál 
több órán át hevitettem: 
a veszteség 100° C-nál. 0,002 gr. 
200° C-nál.0,016 „ 
erősen izzitva . .. 0,0479 „ 
öszesen . . 0,0479 gr. volt. 
Itt víz mellett Fluor is szabadult el, és az egészet röviden izzitási 
veszteségnek nevezem. 
100 s. részben tehát az izzitási veszteség 0,4550 %. 
1. A B 2 0 3 és Si0 3 meghatározása. A kiizzitott anyagot 10- 
szeres menyiségii szénsavas káliummal bensőleg egyesítvén, fúvóval a gáz- 
íuvó lángjában megömlesztettem; az anyagot platina csészéből kiáztat¬ 
tam s egy hengerüvegben feloldottam; a fel nem oldódott kovasavat leszűr¬ 
tem s forró vízzel jól kimostam. 
a) A tiszta B 2 0 3 tartalmazó oldatot, miután azt kisebb térfogatra 
páritottam be, kalihydrattal telitettem. Éhez liydroíiuorsavat öntöttem s 
az egészet vízfürdőben tartva, teljesen bepáritottam és megszáritottam. 
A szárított anyagot kaliumaceticummal kezeltem és 100° C-nál szárított 
s azután megmért szűrőbe hoztam. A íiltrumot kaliumaceticummal addig 
mostam, mig csak chlorcalciummal csapadékot adott. Erre 80 % alko¬ 
hollal a fölös kalciumaceticumot eltávolitván, 100° C-nál constant súlyig 
szárítottam; a KBF1 4 súlya 0,334 grm volt, miből a tiszta 
B 3 0 3 =. 0,0927 gr. 
B 2 0 3 100 s. részben. 9,0088 %. 
b) A csapadékot sósavban feloldottam, szűrtem s jól kimostam. A 
